Nalika rod aluminium tekan suhu sing cocog, kacepetan extrusion profil aluminium ditemtokake miturut suhu port discharge, lan suhu port discharge kanthi tepat 520-560 °C. Tegese, nalika suhu stopkontak luwih murah tinimbang suhu sing cocog, kudu dicepetake kanthi bener, lan nalika suhu luwih dhuwur tinimbang suhu sing cocog, kudu dikurangi kanthi bener. Ing wektu sing padha, perlu kanggo mesthekake yen kualitas kothong sing metu nduweni kualifikasi. Proses ekstrusi aluminium isothermal minangka proses gabungan suhu lan kacepetan ekstrusi miturut premis supaya suhu port discharge konsisten.
1. Kaping pisanan, kanggo ngleksanakake ekstrusi isothermal, sing pisanan yaiku sistem kontrol pemanasan gradien saka rod aluminium. Pemanasan gradien suhu ingot yaiku kanggo nemtokake gradien suhu pemanasan ingot miturut prabédan suhu sadurunge lan sawise bahan ekstrusi sajrone proses ekstrusi. Pemanasan gradien saka tungku induksi ingot biasane mbagi kumparan pemanasan dadi sawetara zona ing sadawane dawa, lan daya pemanasan saben zona beda-beda. Kanggo pemanasan gradien suhu sing kurang, gradien suhu umume 0-15 ° C / 100mm. Pemanasan gas saka ingot dawa biasane nganggo cara cooling gradien sawise dadi panas ingot, supaya ingot uga mbentuk gradien suhu kanthi ngarep dhuwur lan mburi kurang ing arah longitudinal.
2. Sareh, ing aluminium extrusion kontrol deceleration kanggo mboko sithik nyuda kacepetan extrusion ing tengah lan mengko orane tumrap sekolah saka extrusion kanggo ngurangi munggah suhu saka materi extrusion. Kontrol deceleration iki biasane digunakake kanggo kontrol kacepetan extrusion saka wesi alus, lan kacepetan extrusion rata-rata saka cara kontrol iki luwih dhuwur tinimbang extrusion kacepetan konstan biasa.
3. Kajaba iku, bisa uga njupuk langkah-langkah pemanasan silinder ekstrusi kanthi partisi. Silinder ekstrusi uga diwenehake karo saluran pendinginan, lan alur spiral dipasang ing sisih njero lengen njaba silinder ekstrusi (utawa lengen tengah) cedhak karo ekstrusi aluminium, lan hawa sing dikompresi dilewati ing tahap tengah lan mengko. saka extrusion kanggo mbusak panas gesekan antarane ingot lan silinder extrusion. , supaya bisa ngontrol kenaikan suhu ingot.
4. Sajrone proses ekstrusi profil aluminium, suhu bahan sing diekstrusi saya tambah akeh amarga gesekan ing antarane ingot lan silinder ekstrusi lan panas sing diasilake dening deformasi ekstrusi. Struktur lan sifat ora seragam, lan retak rawan katon ing lumahing profil aluminium yen kacepetan extrusion dhuwur banget ing tengah lan pungkasan orane tumrap sekolah saka produksi aluminium.
5. Kanggo nyegah kenaikan suhu iki, metode ekstrusi isothermal diusulake supaya suhu ing stopkontak bahan ekstrusi konsisten sajrone proses ekstrusi paduan aluminium. Cara extrusion isothermal utamané cocok kanggo produksi wesi aluminium hard kayata 2000, 7000 lan sawetara seri 5000 karo kacepetan extrusion kritis kurang lan sawetara profil karo syarat lumahing dhuwur (bingkai solar, profil polesan, etc.).